36, 4. Referate. 33;, 



grenzen liegen bei O'OO.") mg für Mangiui uml M:i;,ni('siiiiii, bei 0*00 1 ni;; 

 für Silber und Eisen, bei U'OUO.') mg für Koltalt, b(!Ì ()-0002 mg für 

 Aluminium, bei 0"00002 mg für Zink. 



Liesegang {Franlifiul a. M.). 



Anderson, K. J. , Mctallograpli y of aluminium (Metallurg. 

 Chom. Eng. vol. IS, 1918, S. 172 — 178). 

 Beim Polieren des Reinaluminiums und seiner Legierungen über- 

 ziehe man das Schmirgelpapier mit einer dünnen Paraffinschicht. Auf 

 diese Weise wird das Eindringen von Sclimirgelteilchen in das Metall 

 vermieden. Auf das grobe Schmirgelpapier lasse man die feineren 

 folgen. Darauf vollende man die Politur mit Trippel und Wasser 

 auf der Tuchscheibe. Geätzt wird mit Natronlauge oder einer Mischung 

 derselben mit Kalilauge. Eine kurze Nachbehandlung mit verdünnter 

 Chromsäurelösung entfernt den auf der Oberfläche zurückbleibenden 

 schwarzen Niederschlag. Oder man ätze eine Minute lang mit einer 

 etwa löprozentigen Flußsäure. Dieser läßt man eine starke Salpeter- 

 säure folgen. Liesegai/g {Fraiihfurl a. M.). 



Comstock, Gr. F., Mikro struktur des Eisens ijach elek- 

 trischer Bogenschweißung (Bull. Americ. Inst, of 

 Mining Engineers 1919, S. 43—58). 

 Die in sehr kohlenstoffarmcm Eisen an der gescliweißten Stelle 

 vorkommenden Nadeln bestehen wahrscheinlich aus Eisennitrid. 



Liesegang {Frankfurt a. 31.) . 



£ndell,K., Über tonerdereiche Z em ente (ZementJahrg. 1919, 

 Nr. 29—31 mit ü Abb.). 

 Uuerwarteterweise erschloß sich ein neues Gebiet der Zement- 

 lierstellung : Geschmolzene (d. h. nicht nur gesinterte) Misehungen 

 aus Kalk und Kieselsäure mit hohem Tonerdegehalt weisen auffallende 

 Festigkeiten auf. (Nur der höhere Preis steht ihrer allgemeinereu 

 Verwendung noch im Wege.) Für die mikroskopische Untersuchung 

 der durch Schmelzung hergestellten Präparate war eine Orientierung 

 über die darin möglichen Kalkaluminatc notwendig. Diese wurden 

 in reinem Zustand in Kohletiegeln bei 1600** hergestellt. Nach 

 rascher Abkühlung ergeben die daraus hergestellten DünnschlitVc 

 folgendes : 



3 GaO-AliOg, Trikalziumaluminat. — Unter dem Mikroskop 

 erkennt man durchsichtige, farblose Kristalle mit bisweilen recht- 

 eckigem Umriß. Muschliger Bruch , glasartiger Glanz , hohe Licht- 

 brechung, optisch isotrop, daher dem regulären Kristallsystem an- 



; gehörend. Die an den Ecken vielfach auftretenden grauen Inter- 



[ferenzfarben sind wohl durch Spannungen bedingt. 



.5 CaO • 3 AI2O3. — Feinfaserige l'.iischel : eutektische Struktur, 



[völlig isotrop. 



